Перспективы использования техногенного месторождения Джидинского вольфрамомолибденового комплекса

УДК 664.765

О.С.АРТЕМОВА, К.В.ФЕДОТОВ, О.Н.БЕЛЬКОВА

Иркутский государственный технический университет

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОГЕННОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ДЖИДИНСКОГО ВОЛЬФРАМОМОЛИБДЕНОВОГО КОМПЛЕКСА

Рассмотрены перспективы расширения минерально-сырьевой базы Джидинского вольфрамомолибденового комплекса (ВМК). Разработана и испытана на укрупненно-лабораторной установке схема переработки минерального сырья основного хвостохрани-лища Джидинского ВМК.

The perspectives of a source raw material base expansion are considered. The scheme of processing of mineral raw materials of the main tailing pond of Dzhidinskiy Tungsten-Molybdenum Complex is developed and tested on the laboratory equipment.

В настоящее время в РФ в вольфрамомо-либденовой подотрасли конкурентоспособными по качеству вольфрамовых руд являются только месторождения, отрабатываемые ОАО «Приморский ГОК» и ОАО «Лермонтовская горно-рудная компания» (среднее содержание триоксида вольфрама соответственно до 1,0 и 2,2 %). На остальных предприятиях среднее содержание триоксида вольфрама в товарной руде весьма низкое и не превышает 0,24 %. Следует также отметить, что в России отсутствуют сколько-нибудь значительные резервные месторождения, разведанные запасы которых соответствовали бы по качеству зарубежным аналогам.

Джидинское рудное поле ВосточноСибирского региона включает три месторождения: Первомайское молибденовое (в основном отработано), Инкурское вольфрамовое штокверковое и Холтосонское сульфидно-вольфрамовое жильное, основным рудным минералом в которых является вольфрамит.

На фабриках Джидинского вольфрамо-молибденового комплекса (ВМК) руды перерабатывались по гравитационной схеме, включающей тяжелосредное обогащение в гидроциклонах, двухстадийную концентрацию узкоклассифицированных рудных материалов на трехдечных столах типа СК-22, доизмельчение и обогащение промродуктов в отдельном цикле. Потери вольфрама с отвальными хвостами фабрики велики и составляют 40-50 %.

В настоящее время основное хвосто-хранилище Джидинского ВМК представляет собой единую крупную залежь овальной формы. Внутреннее строение залежи сложное, что выражается в случайном чередовании участков линзовидной формы, различающихся степенью сортированности материала. Местами намечаются элементы груборитмичной слоистости. Площадь разведанного техногенного месторождения по границе распространения составляет 1015 тыс.м2 Содержание WO3 в минеральном сырье хвостохранилища 0,071-0,17 %.

Ежегодная плата предприятия за размещение отходов составляет 70620 тыс. руб., при этом ежегодный экономический ущерб от деградации почв и земель 20990,2 тыс. руб.

Хвосты оказывают негативное воздействие на окружающую природную среду по нескольким направлениям: нарушения и изъятие земель из хозяйственного пользования, загрязнение водных источников и нарушения гидробаланса в районах их складирования, загрязнение атмосферы и прилегающих к хвостохранилищам районов пылеватыми частицами. Учитывая требования международной концепции устойчивого развития общества, отходы необходимо утилизировать. Нами предложено использовать накопленные хвосты как дополнительное минеральное сырье Джи-динского ВМК.

22 -

ISSN 0135-3500. Записки Горного института. Т. 165

Исходное минеральное сырье ОТО

I

+3 мм

I

В отвал

Классификация •

т

-3+0,1 мм 1

Центробежное обогащение I

Концентрат I

Хвосты

I

• Измельчение

Классификация

1-г~

0,1+0 мм

+0,1 мм

-0,1+0 мм

Мультициклонирование

-0,1+0 мм 1

Центробежное обогащение II

1

-0,1+0 мм

Шламовый цикл

т

Хвосты Промпродукт

В отвал

а

Промпродукт

Концентрат I -*-

Измельчение

-I-

Классификация

I I

+0,1 мм -0,1 мм

Магнитная сепарация I

1-Г"

Магнитная фракция

Немагнитная фракция i

Магнитная сепарация II

1 I

Магнитная фракция Немагнитная фракция -

I

-> Центробежное обогащение III

4

I

Хвосты I

Концентрат I

I

Магнитная сепарация III

— г~

Магнитная фракция Немагнитная фракция

i

Центробежное обогащение IV

1-Г

Кондиционный концентрат Хвосты -

В отвал

б

дуемые технологические схемы получения (а) и доводки (б) черновых концентратов и пр при переработке сырья основного хвостохранилища Джидинского ВМК

»сновании результатов изучения ве-ого состава, гравитационной и маг-)богатимости рекомендована схема гки минерального сырья основного шилища Джидинского ВМК (см.

Результаты укрупненное испытаний подтвердили возмо: чения кондиционного вольфрам« трата (в = 61 %, в = 60^75 %). центрации WO3 в кондиционном достигает 220-250 при извлечен

- 23

Санкт-Петербург. 2005